124 l'hystérèse tournante 



Nous allons maintenant entrer dans un exposé 

 détaillé des propriétés observées ; comme elles se pré- 

 sentent sous un aspect assez variable d'une substance 

 à l'autre, nous les discuterons séparément pour cha- 

 cune d'elles. 



17. Nickel 



Dés les premières expériences, je suis ai'rivé à 

 observer une irréversibilité énorme : en chauffant la 

 plaque jusque vers 1000° (au plus, température esti- 

 mée), l'hystérèse^ à la température ordinaire a passé 

 de 18.000 ergs/cm^ à 8300 ergs/cm' soit une réduc- 

 tion (le 60 °/\ de la valeur initiale, puis un nouveau 

 recuit du même ordre a encore réduit cette valeur de 

 20 7o- ^^ 6sl inutile d'ailleurs de prendre des précau- 

 tions spéciales de refroidissement. J'ai eu dans la 

 suite plusieurs t'ois l'occasion de répéter cette expé- 

 rience et ai toujours obtenu des modifications du même 

 ordre. Or des recuits jusque dans la région de 600 à 

 700° ne produisent que des modifications peu impor- 

 tantes vis-à-vis de celle qui vient de nous occuper; je 

 présume à la suite de cela qu'il doit y avoir pour le 

 nickel une région de transformation dans les environs 

 de 900°, région de transformation et non pas point 

 commeje crois l'avoir vérifié par quelques expériences 

 sommaires. 



Le nouvel état ainsi obtenu n'est pas stable, la der- 

 nière réduction de 20 °/„ par exemple a été de nouveau 

 effacée au bout de quatre jours, puis la dureté magné- 

 tique ■' du nickel continue sa marche ascendante avec 



' Il s'agit toujours s'il n'y a pas d'autre indication d'une des 

 valeurs limites de l'hystérèse. 



- Dureté magnétique, — expression commode, à prendre dans 

 un sens relatif: plus dur = à plus grande hystérèse. 



